e-ISSN: 2549-3116

## Jurnal Pendidikan Kimia
http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpk
Pengaruh  medan  magnet  terhadap  morfologi  dan  adsorpsi  CO 2 pada amine-functionalized Zn-porous coordination polymers
Magnetic  field  effects  on  morphology  and  CO 2 adsorption  in  an  amine- functionalized Zn-porous coordination polymers
Moondra Zubir 1,2,* ; Atom Hamasaki 2 ; Taku IIyama 2 ; Sumio Ozeki 2
1 Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Medan-Indonesia
2 Faculty of Science, Shinshu University, 3-1-1 Asahi, Matsumoto, Nagano 390-8621, Japan *Korespondensi: moondrazubir@unimed.ac.id
Sintesis [Zn 2 (Oxac)(H 2 O) 2.5 , atau ZOATW 2.5 , dibuat dari larutan metanol dan air dari Zn 5 (CO 3 ) 2 (OH) 6 dan dua jenis ligan yaitu 3-amino , 1,2,4-triazol (ATaz) dan asam oksalat (Oxac) pada 453 K selama 12 jam. Zn-oxac-ATaz yang dibuat dalam medan magnet 2T dan 4T menghasilkan struktur kristal baru yang  terbentuk  sebagai  kristal  triklinik,  sedangkan  kristal  0T  dan  6T  terbentuk  sebagai  Kristal ortorombik. Morfologi juga berubah menjadi empat persegi panjang dan  memanjang dari kristal 4T, bentuk tak beraturan pada kristal 6T namun terbentuk lebih besar jika dibandingkan dengan  kristal 0T.  Meskipun  tidak  ada  N 2 yang  teradsorbsi  untuk  semua  kristal  karena  keberadaan  gugus  amina dapat menghalangi di dalam pori-pori, namun molekul CO 2 dapat teradsorpsi karena interaksi kuat antara  molekul  NH 2 dan  CO 2 .  Zn-oxac-Ataz  4T  mengadsorbsi  molekul  CO 2 yang  signifikan  sekitar 110 mg/g yang mengindikasikan kristal 4T disamping membentuk ruang pori yang lebih  besar juga menunjukkan interaksi yang kuat antara molekul NH 2 dan CO 2 .
Kata kunci: polimer koordinasi berpori, isoterm adsorpsi, medan magnet, morfologi
As-synthesized  [Zn 2 (Oxac)(ATaz) 2 ].(H 2 O) 2.5 ,  referred  to  ZOATW 2.5 ,  was  prepared  from  aqueous methanol solutions of  Zn 5 (CO 3 ) 2 (OH) 6 and two kinds of ligands of 3-amino, 1,2,4-triazole (ATaz) and oxalic  acid  (Oxac)  at  453  K  for  12  hours.  Zn-oxac-ATaz  prepared  under  2T  and  4T  magnetic  fields shows  new  crystal  structure  formed  as  triclinic  crystals  instead  orthorhombic  crystals  of  0T  and  6T  and morphology crystals also change to rectangular and long rectangular of 4T crystal beside  that disorder shape at 6T crystal but formed as bigger aggregation if compare with 0T crystal. Even no N 2 adsorbed for all crystals due to amine group presence may block the pore inside the pore, but CO 2 molecules could adsorbed  due  to  strong  interaction  between  NH2  and  CO 2 molecule.  Zn-oxac-Ataz  4T  adsorbed significant  CO 2 molecules  around  110  mg/g  which  indicate 4T  crystals  beside formed  more  pore  space also induce strong interaction between NH 2 and CO 2 molecules.
Key words : porous coordination polymers, adsorption isotherms, magnetic fields, morphology
DOI: https://doi.org/10.24114/jpkim.v9i2.7620
Penelitian  polimer  koordinasi  berpori  (PCPs), menjadi kelompok baru dari material berpori yang menarik  karena  memiliki  kemampuan  penyerapan gas yang sangat selektif (Li et al . , 1999; Rosi et al ., 2003). Dengan memodifikasi ligan organik, polimer koordinasi  berpori  dapat  dibangun  menjadi senyawa  kompleks  dengan  sifat  adsorpsi  yang spesifik  dan  khusus.  Penangkapan  CO 2 yang selektif  di  PCP  juga  dikembangkan  sebagai  isu kritis  untuk  menyediakan  bahan  berpori  potensial karena kapasitas penyimpanannya yang
menjanjikan  untuk  CO 2 (Arstad et  al .,  2008). Kepadatan kerangka kerja rendah, luas permukaan  spesifik  yang  tinggi,  dan  struktur permukaan  yang  bagus,  menjadi  perhatian  utama untuk  menghasilkan  sifat  pori-pori  yang  spesifik dan  dapat  menyerap  CO 2 .  Penangkapan  karbon dioksida  dapat  ditingkatkan  dalam  beberapa strategi  yang  menarik,  seperti  peningkatan  luas permukaan  dan  volume  pori-pori  ( Deng et  al ., 2010), open  metal  sites dan  juga  dengan memodifikasi ligan organik sebagai linker ( Kleist et
al .,  2009) .  Banyak  bahan  PCP  diketahui  memiliki interaksi  spesifik  antara  CO 2 dengan  gugus fungsional  aromatik  telah menunjukkan  keefektifan kelompok  substituen  polar  spesifik,  seperti  -OH,  - COOH,  -CH 3 atau  -NH 2 pada  ligan  aromatik dalam  meningkatkan  afinitas  ligan  with  CO 2 . ( Garcia-Ricard et  al .,  2013). Salah  satu  senyawa PCP dari Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 3 ) 2 .(H 2 O) 0,5 telah dilaporkan  sebagai  PCP  yang  tidak  memiliki kapasitas adsorpsi untuk gas nitrogen namun CO2 dapat  teradsorbsi  dengan  jumlah  yang  signifikan akibat  interaksi  kuat  molekul  CO2  dengan kelompok  amina  di  dalam  kerangka  kerja  PCPs ( Shimomura et  al .,  2007;  Vaidhyanathan et  al ., 2009).
Medan  magnetik  (H/T)  dapat  memodifikasi struktur dan sifat material, terutama pada banyak sistem  koloid.  Medan  magnet  yang  homogen memengaruhi secara termodinamika melalui energi magnetik  sebesar  (1/2) χ H 2 dan  dapat menginduksi  orientasi  magnetik,  transisi  fase,  dan lainnya.  Gradien  medan  magnet  juga  membawa gaya  magnet,  yang  menyebabkan  konveksi, transportasi  massal,  perubahan  konsentrasi,  dan lainnya. Pada penelitian sebelumnya,
[Zn 2 (Oxac)(Taz) 2 ]•(H 2 O) x ,  atau  ZOTW x ,  disintesis dari  larutan  metanol  air  Zn 5 (CO 3 ) 2 (OH) 6 ,  1,2,4- triazole  (Taz)  ( Li et  al . ,  2006)  dan  asam  oksalat (Oxac) pada 453 K di bawah berbagai kekuatan medan  magnet  hingga  6  T.  ( Zubir et  al .,  2016). Medan  magnet  berubah  secara  nyata  pada morfologinya  dari  aglomerat  tidak  beraturan pada  0T  sampai  kristal  persegi  panjang  yang memiliki  permukaan  halus  pada  6T,  dan  struktur kristal monoklininya sedikit berubah bentuk menjadi triklinik.  ZOTW x yang  disintesis  (H)  dalam  medan magnet  menginduksi  pembentukan  mikropori hidrofobik  yang  memiliki  kadar  air  kurang  dan ukuran  yang  sangat  homogen.  Permukaan  atau kerangka  permukaan  mikropori  dapat  menjadi hidrofobik karena deformasi dalam struktur kristal. ( Zubir et al ., 2016).
Dalam studi  ini,  kami  mempersiapkan  PCP  iso struktural dengan ZOTW x atau
Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 3 ) 2 .(H 2 O) 0,5 dengan  gugus  amina guna  mengeksplorasi  sifat  pori  baru  untuk penyerapan  karbon  dioksida.  Kompleks  ini disintesis  di  bawah  berbagai  medan  magnet dengan  reaksi  solvothermal  Zn 2+ ,  3-amino-1,2,4- triazole (ATaz), dan asam oksalat (Oxac).

## Metode
Sintesis PCPs [Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 2 ) 2 ]·(H 2 O) 0,5 atau  Zn-oxac- ATaz  disiapkan  dengan  mengikuti  prosedur
berikut.0,4g  Zn 5 (CO 3 ) 2 (OH) 6 (Alfa  Aesar,  Co  Ltd), 0,4g  asam  oksalat  (Oxac)  (Wako  Pure  Chemical Industries,  Ltd;  WPCI),  dan  1,6g  3-amino  -1,2,4- triazol (ATaz) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd, WPCI)  ditambahkan  ke  pelarut  campuran  12mL metanol  (WPCI)  dan  2mL  aquadest.  Larutan  yang mengandung  endapan  putih  dipindahkan  ke  sel Teflon yang dipasang dalam bejana autoklaf, dan dipanaskan  pada  suhu  453  K  selama  12  jam. Setelah  12  jam  dinginkan  sistem  ke  suhu  kamar, kristal  yang  terbentuk  disaring  dengan  filter membran dan dicuci dengan pelarut, diikuti dengan mengeringnya  di  udara  pada  suhu  kamar. (Vaidhyanathan et al ., 2009).

## Karakterisasi PCPs
Kristal yang  terbentuk dikarakterisasi dengan XRD  Multiflex  Rigaku  dengan  Cu-K α pada  40  kV dan  20  mA  dan  SEM-JEOL  JSM-7600F.  Adsorpsi N 2 dan  CO 2 masing-masing  diukur  pada  77  dan 303  K,  dengan  sistem  adsorpsi  volumetrik  buatan sendiri setelah setiap sampel ca. 100 mg diaktivasi pada  333  K  dan  1  mPa  selama  1  jam  dan kemudian 383 K selama 12 jam.

## Hasil dan Pembahasan
[Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 2 ) 2 ]·(H 2 O) 0.5 or  Zn-oxac-ATaz dengan  adanya  gugus  amina    dibuat  di  bawah medan  magnet,  2T,  4T  dan  6T  dan  juga  tanpa menggunakan medan magnet (0T). Pola XRD  (Gbr 1)  menunjukkan  sifat  kristal  baru  yang  terbentuk dari  kristal  2T  dan  4T  jika  dibandingkan  dengan kristal  0T  dan  6T.  Pola  serupa  untuk  kedua  kristal 2T  dan  4T  diamati  adanya  beberapa  intensitas berubah.  Struktur  kristal  baru  ini  juga  didukung oleh  analisis  parameter  kristal  oleh  EXPO  2014, dimana  kristal  2T dan 4T dibentuk  sebagai  kristal triklinik, sedangkan kristal ortorombik untuk 0T dan 6T.
Gbr  1. XRD  patterns  dari  Zn-oxac-ATaz  atau [Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 2 ) 2 ]·(H 2 O) 0.5 yang  dibuat  dalam berbagai kekuatan medan magnet: 0T, 2T, 4T and 6T.
5 10 15 20 25 30 35 40 In te nsi ty, I / a. u 2  / o (1 10 ) (0 20 ) (2 00 ) (2 10 ) (0 12 ) (0 22 ) (2 11 ) (2 12 ) (1 40 ) (1 41 ) (3 30 ) (4 11 ) (0 04 ) (1 24 ) (2 14 ) (4 40 ) (2 31 ) (0 40 ) (1 -10) (2 01 ) (2 -10) (2 0- 1) (2 21 ) (2 -21) (6 2- 1) (0 20 ) (4 21 ) (4 0- 2) (5 -20) (0 01 ) (1 0- 1) (1 11 ) (2 10 ) (2 01 ) (1 12 ) (3 0- 1) (3 2- 1) (3 0- 2) (0 3- 2) (0 40 ) (1 -11) (2 00 ) (0 12 ) (2 1- 2) (0 11 ) (1 1- 1) (2 20 ) (2 01 ) (2 0- 1) (3 4- 1) (3 01 ) (4 12 ) (1 40 ) (2 2- 2) (2 1- 2) (4 02 ) 0T 6T 4T 2T
Menariknya,  morfologi  berubah  dengan meningkatnya  intensitas  medan  magnet  yang diamati  dengan  SEM  (Gbr  2).  Kristal  0T  dengan bentuk  yang  tidak  beraturan,  berubah  menjadi hampir berbentuk kubik dan persegi panjang pada kristal  2T.  Dengan  intensitas  medan  magnet  4T, bentuk  partikel  menjadi  empat  persegi  panjang dan  kembali  membentuk  tidak  beraturan  pada kristal 6T namun terbentuk sebagai gumpalan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kristal 0T.
Ini  menunjukan  bahwa  intensitas  medan magnet  rendah  (2T  dan  4T)  disamping  dibentuk sebagai  struktur  kristal  baru  seperti  yang ditunjukkan pola XRD juga menginduksi perubahan morfologi  kristal.  Efek  medan  magnet  rendah tersebut  bisa  timbul  dari  depresi  proses  nukleasi pada  permukaan  kristal.  Pengangkutan  reaktan karena konveksi dapat mengalami depresi karena gradien  di  medan  magnet  dan  suseptibilitas magnetik dari larutan. ( Zubir et al ., 2016).
Gbr  2. Gambar  SEM  dari  Zn-oxac-ATaz  or [Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 2 ) 2 ]·(H 2 O) 0.5 yang  dibuat  dalam berbagai kekuatan medan magnet; 0T, 2T, 4T and 6T
Untuk  memastikan  sifat  pori,  adsorpsi  N 2 diukur pada  waktu pretreatment 77K dan 12 jam pada suhu 110 o C (Gbr 3). Adanya gugus amina di dalam  pori  menginduksi  kesulitan  molekul  tamu untuk  menembus  di  dalam  pori-pori,  menunjukkan bahwa gugus amina dapat menghalangi di dalam pori.  (Vaidhyanathan,  2009).  Bagaimanapun, kristal  2T  dan  4T  menunjukkan  sejumlah  kecil  N 2 yang teradsorpsi sekitar 50 mg/g, lebih tinggi dari kristal 0T dan 6T, menunjukkan sedikit ruang yang terbentuk  saat  disintesis  pada  intensitas  medan magnet rendah. Isoterm adsorpsi CO 2 (Gbr 4  dan Gbr 5) membawa sifat menarik untuk kristal yang dibuat di bawah medan magnet rendah. Zn-oxac- ATaz  2T  dan  4T  menyerap  karbon  dioksida  yang signifikan  bahkan  tanpa  waktu  pretreatment  dan teradsorpsi sampai 60 mg/g pada tekanan tinggi seperti Gbr 4.
Gbr 3. Adsorpsi N 2 adsorption dari [Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 2 ) 2 ]·(H 2 O) 0.5 atau  Zn-oxac-ATaz  pada 77K setelah pretreatment pada 110 o C selama 12h and disintesis  pada  berbagai  kekuatan  medan  magnet;  0T, 2T, 4T and 6T
Ini  didukung  dari  data  adsorpsi  N 2 dimana menghasilkan  ruang  yang  lebih  besar  yang terbentuk pada kristal 2T dan 4T. Sedangkan, Zn- oxac-Ataz  0Tdan  6T  dapat  mengadsorbsi  CO 2 setelah  perlakuan  awal  12  jam  pada  suhu  110 o C seperti ditunjukkan pada Gbr 5.
Gbr  4. Adsorpsi  CO 2 pada  Zn-oxac-ATaz  atau [Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 2 ) 2 ]·(H 2 O) 0.5 pada 333K tanpa pretreatment , dibuat dalam berbagai kekuatan medan magnet; 0T, 2T, 4T and 6T.
Yang  lebih  menarik,  hampir  tidak  ada  CO 2 yang  teradsorbsi  untuk  sampel  2T  dan  4T  setelah perlakuan awal 12 jam pada suhu 110 o C. Karena interaksi CO 2 dan NH 2 menjadi paling berkontribusi terhadap adsorpsi CO 2 , pada kristal medan magnet rendah ini menunjukkan dekomposisi gugus amina setelah perlakuan awal 12 jam pada suhu ( Kleist et al ., 2009).
Berdasarkan  isoterm  adsorpsi  CO 2 dengan pretreatment 12h dan tanpa perlakuan awal untuk semua  Zn-oxac-ATaz  yang  dibuat  di  bawah
10 µm 10 µm 10 µm 10 µm 0T 2T 4T 6T 10 µm 10 µm 0T 2T 6T 4T 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Amo unt of N 2 ads orb ed, w / mg g -1 Relative Pressure, p/p 0 0 6 4 2 H /T 0 10 20 30 40 50 60 70 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Amo unt of C O 2 ads orb ed, w /mg g -1 Pressure, p /torr
berbagai  medan  magnet,  dapat  disimpulkan  sifat inetraksi CO 2 dan NH 2 sesuai Gbr 6.
Gbr 5 . Adsorpsi gas CO 2 pada 30 o C [Zn 2 (C 2 O 4 )(C 2 N 4 H 2 ) 2 ]·(H 2 O) 0.5 atau  Zn-oxac-ATaz  pada 77K  setelah  perlakuan  awal  pada  110 o C  selama  12h and  dibuat  dalam  berbagai  kekuatan  medan  magnet; 0T, 2T, 4T and 6T
Sintesis  Zn-oxac-ATaz  pada  medan  magnet rendah, 2T dan 4T menunjukkan interaksi yang kuat antara  gugus  amina  dan  molekul  karbon  dioksida pada  tekanan  tinggitapisetelah  12h  perlakuan awal  pada  suhu  110 o C,  untuk  Zn-oxac-ATaz  4T disamping  membentuk  lebih  banyak  ruang  pori juga  menginduksi  interaksi  yang  kuat  antara molekul  NH 2 dan  CO 2 dan  menyerap  hampir 110 mg/g pada tekanan tinggi.
Kami mengusulkan model sifat pori berdasarkan  data  isoterm  adsorpsi  untuk  semua Zn-oxac-ATaz yang disiapkan di bawah berbagai medan  magnet  seperti  Gbr  7.  Kristal  0T  dan  6T memiliki  banyak  gugus  amina  di  dalam  pori pelarut juga stabil di dalam pori-pori.
Gbr  6. Adsorpsi  CO 2 dari  Zn-oxac-ATaz  yang  dibuat dalam  berbagai  kekuatan  medan  magnet,  tanpa perlakuan  awal  dan  dengan  perlakuan  awal  selama 12h
Di  sisi  lain  untuk  Kristal  2T  dan  4T  terlihat banyak  gugus  amina  yang  berada  di  bagian  sisi luar  pori-pori.  Hal  ini  juga  menyebabkan  bentuk empat  persegi  kristal  4T.  Dalam  kasus  ini,  0T  dan 4T  memiliki  ruang  pori  yang  lebar  jika dibandingkan  dengan  sampel  2T  dan  4T.  Sampel yang  disiapkan  di  bawah  medan  magnet  rendah mengalami  dekomposisi  setelah  pemanasan  pada suhu  110 o C  selama  12  jam  menunjukkan  struktur kerangka yang fleksibel jika dibandingkan dengan sampel 0T dan 6T dengan kerangka yang kaku.
Gbr  7 .  Model  Pori  dari  Zn-oxac-ATaz  yang  dibuat dalam berbagai variasi kekuatan medan magnet .

## Kesimpulan
Dalam tulisan ini dilaporkan sifat baru polimer koordinasi  berpori  yaitu  Zn-0xac-ATaz  yang dibuat  di  bawah  medan  magnet.  Zn-oxac-ATaz yang  disiapkan  di  bawah  medan  magnet  2T  dan 4T  menunjukkan  struktur  kristal  baru,  walaupun hampir  tidak  ada  jumlah  nitrogen  yang teradsorbsi.  Zn-oxac-ATaz  yang  disiapkan  di bawah  medan  magnet  rendah  (2T  dan  4T)  juga menginduksi  perubahan  morfologi  menjadi  kubik dan  persegi  panjang.  Zn-oxac-ATaz  yang  dibuat di bawah 2T dan 4T menunjukkan jumlah adsorpsi CO 2 yang  signifikan  bahkan  tidak  ada  perlakuan awal  dan  Zn-oxac-ATaz  yang  terbentuk  sebagai sifat  pori  khusus  yang  lebih  banyak  ruang  dan interaksi  kuat  antara  molekul  CO 2 dan  NH 2 .  Ini menjadi  strategi  baru  untuk  meningkatkan penangkapan  CO 2 pada  polimer  koordinasi berpori dengan sifat pori tertentu.

## Acknowledgment
Ucapan  terima  kasih  kepada  Prof.  Sumio  Ozeki dan seluruh Dosen dan Mahasiswa di Laboratorium Kimia  Fisika,  Shinshu  University  Japan  yang  telah banyak membantu selama penelitian ini.
0 20 40 60 80 100 120 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Amo unt of C O 2 adso rbe d, w /mg g -1 Pressure, p /torr 0 6 4 2 H /T Metal ion (Zn 2+ ) Linker ligands (oxac + ATaz)
Amine group (from ATaz ligand) 0T and 6T 2T and 4T

## Daftar Pustaka
Arstad, B., Fjellvag, H., Kongshaug K.O., Swang, O. & Blom, R. (2008). Amine functionalised metal organic frameworks (MOFs) as adsorbents for carbon dioxide. Adsorption , 14:755-762. Deng,  H.X.,  Doonan,  C.J.,  Furukawa,  H.,  Ferreira, R.B.,  Towne,  J.,  Knobler,  C.B.,  Wang,  B.  & Yaghi, O.M. (2010). Multiple functional groups of varying ratios in metal-organic frameworks. Science, 327:846-850.
Eddaoudi,  M.,  Kim,  J.,  Rosi,  N.L.,  Vodak,  D., Wachter,  J.,  O’Keeffe,  M.  &  Yaghi.  (2002). Systematic  design  of  pore  size  and functionality  in  isoreticular  MOFs  and  their application  in  methane  storage. Science, 295:469-472.
Li,  H.,  Eddaoudi,  M.,  Groy,  T.L.  &  Yaghi,  O.M. (1998). Establishing microporosity in openmetal-organic  frameworks:  gas  sorption isotherms for Zn(BDC)
(BDC)1,4- Benzenedicarboxylate. J.  Am.  Chem.  Soc , 120:8571.
Kleist,  W.,  Jutz,  F.,  Maciejewski,  M.  &  Baiker. (2009).  Tuning  functional  sites  and  thermal stability  of  mixed-linker MOFs  based  on  MIL- 53(Al). A.Eur. J. Inor.Chem., 24:3552-3561. Garcia-Ricard, O,J., Morales, P.M., Martinez, J.C.S., Curet-Arana, M.C., Hogan, J.A. & Hernandez- Maldonado,  A.J.  (2013).  Carbon  dioxide storage and sustained delivery by Cu 2 ( pzdc ) 2 L [L=dipyridyl-based  ligand]  pillared-layer porous coordination networks. Microporous and Mesoporous Materials , 177:54.
Li,  H.L.,  Eddaoudi,  M.,  O’Keeffe,  M.,  Yaghi,  O.M.
(1999).  Design  and  synthesis  of  an exceptionally stable and highly porous metal- organic framework. Nature., 402:276–279. Rosi, N.L., Eckert, J., Eddaoudi, M., Vodak, D.T., Kim,
J.,  O’Keeffe,  M.  &  Yaghi,  O.M.  (2003). Hydrogen  storage  in  microporous  metal- organic frameworks. Science, 300:1127-1129. Kitagawa,  S.,  Kitaura,  R.  &  Noro,  S.  (2004). Functional  porous  coordination  polymers. Angew. Chem. Int. Ed , 43:2334.
Shimomura, S. Horike, S., Matsuda, R. & Kitagawa, S. (2007). Three dimensional porous coordination  polymer  functionalized  with amide  groups  based  on  tridentate  ligand: selective  sorption  and  catalysis. Chem.  Soc , 129:10990.
Noro, S. Kitagawa, S., Akutagawa, T. & Nakamura, T. (2009). Rational synthesis and characterization  of  porous  Cu(II)  coordination polymers. Prog. Polym. Sci , 34:240.
Vaidhyanathan,  R.,  Iremonger,  S.S.,  Dawson,  K.W. &  Shimizu,  G.K.U.  (2009).  Adsorption equilibrium  and  mass transferin  metal  organic frameworks and adsorption on carbon surface. Chem. Comm , 35:5230-5232.
Li, W., Jia, H.P., Ju, Z. & Zhang, J. (2006), A novel chiral  Cd(II)  coordination  polymer  based  on achiral  unsymmetrical  3-amino-1,2,4-triazole with  an  unprecedented μ 4 -bridging  mode. Crystal Growth & Design , 6(9): 2136. Zubir, M., Hamasaki, A., Iiyama, T., Ohta, A., Ohki, H.  &  Ozeki,  S.  (2016).  Magnetic  field  control of  micropore  formation  in  [Zn 2 (Oxac) (Taz) 2 ]·(H 2 O) x . Chem.Lett, 45:362 - 364.